第六章钢的热处理 一、名词解释 1、淬透性:钢淬火时形成马氏体的能力。 2、淬硬性:钢淬火时能够达到的最高硬度,主要决定于马氏体的碳含量。 3、临界冷却速度:奥氏体化后的钢在连续冷却过程中,只发生马氏体转变的最小冷却速度, 称为临界冷却速度。 4、马氏体:碳在α -Fe 中形成的过饱和间隙固溶体。 5、调质处理:钢淬火后高温回火的热处理工艺称为调质处理。 6、珠光体:片状铁素体和片状渗碳体层间相叠构成的二相机械混合物。 7、退火:将钢加热到适当温度,保温一定时间,然后缓慢冷却,以获得接近于平衡组织的 热处理工艺。 8、正火:将钢加热到A c3 ccm以上30~50,保温一定时间,然后在空气中冷却的热处 理工艺。 9、淬火:将钢加热到相变温度以上,保温一定时间,然后快速冷却以获得马氏体组织的热 处理工艺。 10、本质晶粒度:将钢加热到93010,保温8 小时,冷却后测得的晶粒度,称为本质晶 粒度。 11、奥氏体化过程:将钢加热到临界温度以上,获得全部或部分奥氏体组织,并使其成分均 匀化的过程,称为奥氏体化过程。 12、本质粗晶粒钢:钢中奥氏体晶粒随温度的升高迅速长大,这类钢为本质粗晶粒钢。 13、本质细晶粒钢:钢中奥氏体晶粒随温度的升高长大倾向较小,只有加热到较高温度(930~ 950)以上,才显著长大,这类钢为本质细晶粒钢。 14、预冷淬火:为了减少工件与淬火介质之间的温差,减少内应力,将淬火工件放入淬火介 质之前,先水冷一段时间,这种方法称为预冷淬火。 15、冷处理:将淬火冷却到室温的钢继续冷却到-70~-80的热处理工艺,称为冷处理。 二、是非题 1、热处理不改变工件的形状,只改变材料内部的组织,以改变材料的性能。 2、固态下不发生相变的材料是不能用热处理的方法来强化的。 3、奥氏体化过程也是一种结晶过程,通过形核和长大两个基本过程来完成的。 4、在共析钢等温转变曲线中,曲线鼻尖处过冷奥氏体的稳定性最大。 5、C0.77%时,随含碳量增加,C 曲线左移。 6、在碳钢中具有共析成分的钢,较之亚共析钢和过共析钢有更好的淬透性。 7、过冷奥氏体的冷却速度愈快,钢冷却后硬度愈高。 9、合金元素除Al、Co外,所有溶入奥氏体中的合金元素都增加过冷奥氏体的稳定性,使C 曲线右移。 10、除Co、Al 外,合金元素均使M 点下移,使钢在淬火后残余奥氏体量增多。